Priifungsw. d. Chlorkalks. — Verf. z, vollständ. Entschwef. d. Kiese etc. 341 



Xeue Prüfuiigswcise des Chlorkalks. 



Die Bleichkraft des Chlorkalkes lässt sich nach F. C. 

 Calvert auf folgende Weise prüfen: 



Eine gewogene Menge Chlorkalk reibt man mit Wasser 

 an, filtrirt, wäscht aus und leitet in die Solution Kohlenscäure, 

 wodurch der unterchlorigsaure Kalk vollständig zersetzt und 

 in Kalkcarbonat umgewandelt, das Chlorcalcium hingegen nicht 

 angegriffen wird. Durch den noth wendig anzuwendenden 

 Ueberschuss von Kohlensäure wird der anfangs präcipitirte 

 Kalk zum Theil wieder gelöst, wesshalb die Flüssigkeit her- 

 nach eine Zeit lang gekocht werden muss, um das Kalkbicar- 

 bonat zurückzuführen. Der nun vollkommen gefällte kohlen- 

 saure Kalk wird auf einen Filter gesammelt, ausgewaschen, 

 gewogen und auf unterchlorigsaures Salz, respect. 2 Aeq. 

 Chlor berechnet. Die filtrirte Flüssigkeit enthält alles im 

 Chlorkalk befindliche CaCl und enthält derselbe durchschnitt- 

 lich auf 1 Thl. unterchIorig>auren Kalk 2 Thle. Chlorcalcium. 

 — Dieser Methode haftet indess ein kleiner Fehler an , in- 

 dem der wässrige Auszug des Chlorkalks auch freien Kalk 

 enthält, welcher durch die Kohlensäure natürlich mit gefällt 

 wird und als unterchlorigsaurer Kalk mit in Rechnung kommt, 

 wesshalb er vor der Berechnung in Abzug gebracht w^erden 

 muss, was leicht geschehen kann, wenn man das Gewicht 

 des Auszugs ermittelt und sich erinnert, dass in 700 Theilen 

 Wasser ein Theil Aelzkalk löslich ist. (Compt i-end. Mai 

 1872. LXXIV. Uli. Wittst Viertelj. Sehr. f. pract. Pharm. 

 Bd. XXIL pag. 591.). C. Seh. 



Verfahren zur Tollstäiidigen Eutschwefeluug der 

 Kiese hei der Schwefelsiiiirefahrikatioii. 



Einem Berichte von Lamy über die letzte Lyoner In- 

 dustrieausteilung entnimmt das „Polyt. Centralbl." Folgendes: 

 Die Kiese von Lyon, die dort zur Fabrikation der Schwefel- 

 säure verbraucht werden, enthalten im Mittel 45^0 Schwefel 

 und 39,5% Eisen. Beim Rösten derselben blieben bis jetzt 

 unter den günstigsten Verhältnissen nicht weniger als 4 % 

 Schwefel in den Rückständen und konnten diese wiegen des 

 Gehaltes an Schwefel zur Eisenfabrikation nicht benutzt wer- 

 den. Um eine vollkommene Entschw^efelung herbeizuführen, 

 hat man zwar nur nöthig, die Rückstände zu pulvern un4 



Arch, d. Puarm. I. Bda. 4. Hft, 23 



